**********************************************************************************************************************************
W4-E - Abdichtung WDVS Sockel (MB 2K [ec(o]))
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise MDS gemäß DIN 18533 (MB 2K [eco])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remmers MB 2K [eco] erfüllt die Anforderungen an
rissüberbrückende, mineralische Dichtungsschlämmen
(MDS) und an flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtungen (FPD) gemäß den Prüfgrundsätzen (PG-MDS/FPD).

MB 2K [eco] ist als Abdichtung für die
Wassereinwirkungsklassen - „Bodenfeuchte und nicht
drückendes Wasser bei Bodenplatten und
erdberührten Wänden" (W1-E) auf Betonuntergründen
und - „Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel
sowie Kapillarwasser in und unter Wänden" (W4-E)
normkonform einsetzbar.

MB 2K [eco] ist als Abdichtung für die
Wassereinwirkklassen 

- „Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberührten Wänden" (W1-E) auf
Mauerwerk, 
- "von außen drückendes Wasser" (W2-E) sowie
- "nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten
Deckenflächen" (W3-E) 

gemäß VOB Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen- Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungenfür Bauleistungen (ATV) – 
DIN 18336 „Abdichtungsarbeiten“ zu vereinbaren. 

Der Bauherr ist durch den Fachbetrieb auf diese
Abweichung zur DIN 18533 schriftlich 
hinzuweisen.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Schutz vor Verunreinigungen nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maßnahmen zum Schutz vor Verunreinigungen
nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen
wie Fensterrahmen / Verglasung / Fassade
durch Abklebearbeiten und Anbringen von Schutzfolien.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002002 Waagerechte Dichtungsbahn
zurückschneiden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorhandene Mauersperrbahn 
in der waagerechten Fuge
zurückschneiden.

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002003 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002004 Abzudichtende Flächen reinigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden,
mineralischen Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
sind durch einen mechanischen Abtrag 
wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
Untergrund herzustellen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002005 Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bodentiefe Fensterelemente im Bereich der abzudichtenden Fläche mit grobkörnigem Schleifpapier leicht anschleifen,
mit geeignetem Reiniger, z.B. Isopropanol,
gründlich reinigen, entfetten und alle Trennlagen entfernen.

Achtung: 
Lösemittelhaltige Reiniger können
den Untergrund angreifen. 
Stets Probefläche anlegen!

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002006 Fehlstellen &gt; 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offene Fugen sowie Fehlstellen, 
Mörteltaschen oder Ausbrüche > 5 mm
mit dem mineralischen, schnell abbindenden,
wasserdichten Mörtel, Remmers 
WP DKS rapid (basic) verschließen. 
Stark saugende Untergründe sind 
vorzunässen.

Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
ggfs. mehrlagig applizieren.
Schichtdicke einlagig < 50 mm

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Einheit: St
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Sockelabdichtung Neubau (W4-E)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003001 Grundierung mit  Spezialgrundierung (Kiesol MB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende saugfähige, mineralische 
Untergründe mit der lösemittelfreien,  
Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
grundieren. 

Produkt durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen gleichmäßig auftragen.
Pfützenbildung vermeiden.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003002 Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinterfeuchtungsschutz im Wand-Sohlen-Anschluss,
von Betonsohle bis oberhalb erste Steinlage 
(> 20 cm über OK Sohle), mit der starren, 
zementgebundenen Dichtungsschlämme, 
Remmers WP DS [basic] herstellen.

Starre, zementgebundene Dichtungsschlämme
mittels Deckenbürste oder Schlämmbesen
auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DS [basic] <0405>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003003 Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic) )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einer Schenkellänge
von ca. 5 cm aus dem mineralischen, 
schnell abbindenden, wasserdichten Mörtel, 
Remmers WP DKS rapid (basic) herstellen.  

Saugfähige Untergründe vornässen.
Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
applizieren und mittels Dichtungskehlenkelle die 
Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003004 Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS (MB 2K [eco])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und 
Fugen / Übergänge zu 
nichtmineralischen Bauteilen 
mit dem hochwertigen, vliesbeschichteten
Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk
Basis, Remmers Tape VF 120 [eco], 
und dem Abdichtungsprodukt, 
Remmers MB 2K [eco] überarbeiten.

Nicht mineralische Untergründe rückstandsfrei 
reinigen und entfetten, ggf. aufrauen.
Kontaktschicht als dünne Kratzspachtelung mit dem 
Abdichtungsprodukt herstellen und vollständig 
durchtrocknen lassen. 

Fugenband anschließend vollflächig mit dem 
Abdichtungsstoff verkleben.  
Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite 
von > 10 cm auszuführen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1 m/m 
Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Ca. 1 St./Innenecke 
Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>
Ca. 1 St./Außenecke 
Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>
Nach Bedarf:
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktschicht auf dem abzudichtenden
Untergrund mit der zweikomponentigen,
multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD)
auf Basis nachwachsender Rohstoffe , 
Remmers MB 2K [eco],
herstellen.

Produkt als Kratzspachtelung mit geeignetem 
Werkzeug in einer dünnen Schicht ganzflächig 
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Kratzspachtelung vollständig durchtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003006 Abdichtung Spritzwasser am Wandsockel
mit MB 2K [eco] (W4-E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung gemäß der Wassereinwirkungsklasse W4-E "Spritzwasser am Wandsockel" 
aus der zweikomponentigen, multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD) auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe, Remmers MB 2K [eco], herstellen.

Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm.

Produkt mit geeignetem Applikationsverfahren 
mindestens 2-lagig auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,3 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003007 Perimeterdämmung verkleben (MB 2K [eco])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dämmplatten aus extrudiertem
Polystyrol-Hartschaum d=____ mm nach 
vollständiger Durchtrocknung der 
Abdichtung mit der zweikomponentigen, 
multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD) 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe, 
Remmers MB 2K [eco], vollflächig verkleben.

Produkt mittels geeigneter Zahnkelle
vollflächig auf die Dämmplatte und an 
den Plattenstößen auftragen und 
auf die durchgetrocknete Abdichtung
aufkleben.

Die Vorgaben der allgemein gültigen Regelwerke zur Bauwerksabdichtung, sowie die Verarbeitungshinweise und Vorgaben des Dämmstoffherstellers im bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis sind zu beachten.

Produkt / Verbrauch:
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren.
Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
004 Sockelputz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004001 Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armierungsschicht aus dem hochvergüteten, 
wasser-, wetter- und frostbeständigen
mineralischen Klebe-
und Armierungsmörtel, Remmers VM Fill,
auftragen und Armierungsgewebe, 
Remmers Tex 4/100,
einarbeiten.

Mit dem angemischten Mörtel eine Kratzspachtelung
auf die durchtrocknete Sockelabdichtung / 
Sockeldämmung aufbringen. Anschließend 
den Mörtel "frisch in frisch" in einer Schichtdicke von 3 - 4 mm 
aufziehen. Armierungsgewebe im oberen Drittel 
des Putzes faltenfrei einbetten,
Gewebebahnen mind. 10 cm überlappen lassen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill <0517>
Ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4/100 <3880>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004002 Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sockel-Oberputz mit dem hochvergütetem, wasser-,
wetter- und frostbeständigem, schnell abbindenem,
mineralischen Klebe-
und Reparaturmörtel Remmers 
VM Fill rapid auf die Armierungsschicht auftragen.

Angemischtes Material auf den tragfähigen,
sauberen und staubfreien Untergrund mittels 
geeingetem Werkzeug in einer 
Schichtdicke von 3 mm auftragen und abziehen.
Putzoberflächen entsprechend den Regeln der
Putztechnik nachbehandeln.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill rapid <0519>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004003 Spritzwasserschutz/Putzabdichtung mit MB 2K [eco] (W4-E)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spritzwasserschutz/Putzabdichtung 
aus der zweikomponentigen, multifunktionalen 
Bauwerksabdichtung (FPD) auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe, Remmers MB 2K [eco], herstellen.

Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm.

Produkt mit geeignetem Applikationsverfahren  
> 5 cm über OK Gelände auf den Putz auftragen 
und unterhalb Gelände > 5 cm hinterlaufsicher 
auf die Abdichtung bzw. die vorhandene 
Perimeterdämmung anschließen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,3 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004004 Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sockelputz einschließlich der 
Putzabdichtung oberhalb Gelände
mit der wasserabweisender
Schutzbeschichtung auf Reinacrylatbasis, 
Remmers Color PA, beschichten. 

Material je nach Untergrundbeschaffenheit 
in 2-3 Arbeitsgängen appilzieren. Wartezeit 
zwischen den Arbeitsgängen mind. 8 Stunden.
Angrenzende Bauteile durch geeignete 
Maßnahmen schützen.

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,2 l/m² pro Anstrich 
Remmers Color PA <6500>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004005 Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
DIN 18533, Remmers DS Protect, nach 
vollständiger Durchtrocknung der
Abdichtung anbauen.

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
einhalten.

Produkte / Verbrauch:
1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>

Einheit: m2